754 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VII. Nr. 48 



meist aus etwa So Holzschliff und 20 / Holz- 

 zellstoff, wahrend das Banknotenpapier aus reinen 

 Lumpen ohne irgendwelche Zusatze bereitet wird. 

 Nach der Zusammensetzung teilen die amtlichen 

 Vorschriften daher das im amtlichen Verkehr zu 

 verwendende Papier in folgende Stoffklassen ein : 

 Klasse I: Papiere nur aus Hadern (Leinen, Hanf, 



Baumwolle). 



Klasse II: Papiere aus Hadern mit hochstens 

 25 / Zellstoff (aus Holz, Stroh, 

 Esparto, Jute, Manila, Adansonia usw.), 

 jedoch unter Ausschlufi von verholzten 

 Fasern (d. h. vornehmlich von Holz- 

 schliff). 



Klasse III: Papiere von beliebiger Stoffzusammen- 

 setzung, jedoch unter Ausschlufi von 

 verholzten Fasern. 

 Klasse IV : Papiere von beliebiger Stoffzusammen- 



setzung. 



Die Priifung der Papiere, fur die die preufii- 

 schen Behorden im Jahre etwa 1 5 ooo Mk. aus- 

 geben, wird sich daher in erster Linie auf die 

 Stoffzusammensetzung erstrecken. Um diese zu 

 ermitteln, wird das Papier mit 2 4^ iger Natron- 

 oder Kalilauge gekocht, so heifi wie moglich 

 durchgeschintelt, der Brei, nachdem er durch Aus- 

 waschen mit Wasser von der Lauge befreit ist, 

 mit geeigneten Substanzen (Jodjodkalium- oder 

 Chlorzinklosung) behandelt, wodurch die verschie- 

 denen Faserarten verschiedene Farben annehmen, 

 und schliefilich unter dem Mikroskop betrachtet. 

 Aus der Farbe der Fasern, aus ihrer Form und 

 aus ihrer Menge lafit sich bei hinreichender 

 Ubung nicht nur ihre Art, sondern auch mit ziem- 

 licher Genauigkeit ihr Mengenverhaltnis feststellen. 

 Will man ein Papier nur auf die Anwesenheit 

 von Holzschliff oder von der eigentlichen Holz- 

 substanz nicht vollig befreitem Holzzellstoff unter- 

 suchen, so benetzt man es mit einer Losung von 

 Phlorogluzin in alkoholischer Salzsaure J ) oder von 

 Anilinsulfat in Wasser oder mit der sogenannten 

 Di-Losung, einer Losung von Dimethylparapheny- 

 lendiamin; rote Farbung im ersten, goldgelbe im 

 zweiten und orangerote oder karmoisinrote Far- 

 bung im dritten Falle beweist das Vorhandensein 

 von eigentlicher Holzsubstanz. 



Nun gibt die Kenntnis der Stoffzusammen- 

 setzung eines Papieres zwar bereits wertvolle Auf- 

 schliisse - - so treten z. B. die gefiirchteten Er- 

 scheinungen der Vergilbung, die, soweit sie nicht 

 auf Farbung mit nicht lichtechten Farben zuriick- 

 zufiihren sind , vermutlich auf der Entstehung 

 seifenartiger Verbindungen des Eisens mit Harz- 

 und Fettkorpern beruhen, vornehmlich bei holz- 

 schliffhaltigen Produkten ein , aber sie allein 

 reicht zur richtigen Beurteilung nicht aus. So ist 

 im Konigl. Materialpnifungsamt auf Veranlassung 



') Bei der Phlorogluzinprobe hat man darauf zu achten, 

 ob das Papier etwa schon, wie es nicht selten geschieht, durch 

 Salzsaure allein rot gefiirbt wird ; in diesem Falle w:ire von 

 der Phlorogluzinprobe zugunsten der beiden anderen Proben 

 nbzuschen. 



der Konigl. Universitatsbibliothek /.u Berlin ein 

 Werk (Puchta, System und Geschichte des romi- 

 schen Privatrechts , IX. Auflage, Bd. II, 1881) 

 untersucht worden, dessen Blatter, obwohl sie 

 aus 70 ',, Lumpen und 30 % Zellstoff bestanden, 

 nicht nur stark vergilbt waren, sondern auch zahl- 

 reiche Risse zeigten; ja, es waren sogar vielfach 

 grofiere Siiicke des Papiers ,,herausgebrochen". 

 Die Ursache dieses Zerfalls lag in der ,,uberaus 

 geringen" Festigkeit des Papiers, die auf mangel- 

 hafte Verarbeitung zuriickzufiihren sein diirfte. 1 ) 



Abb. 22. Der Schopper'sche Priit'er zur Krmiulung der 



Reifilange und Reifldehnung von Papier (aus der Schrift 



,,Normalpapier", Berlin). 



Die Festigkeit des Papiers wird erstens durch 

 die ,,mittlere Reifilange" und zweitens durch den 

 Widerstand gegen das Zerknittern gemessen. Zur 

 Bestimmung der Zugfestigkeit dienen die Papier- 



*) Aufier den Fasern enthalt das Papier in der Regel 

 noch mehr oder minder grofie Mengen von mineralischen 

 Fullstoffen, z. B. von Gips, Permanentweifi, Baryumsulfat und 

 dgl. Diese bei der Einascherung des Papieres hinterbleiben- 

 den und als ,,Asche", wenn auch haufig in einer durch das 

 Gliihen veriinderten Form, bestimmten Fiillstoffe dienen nicht 

 nur als Beschwerungsmittel -- bekanntlich wird das Papier 

 nach Gewicht verkauft , sondern sind auch dazu bestimmt, 

 das oft lastige ,,Durchscheinen" des Papiers zu verhindern. 

 Bestimmungen uber den Gehalt an Fullstoffen sind in diej 

 neuen amtlichen Vorschriften nicht aufgenommcn, weil diese 

 selbst sehr dauerhaften Stoffe die Dauerhaftigkeit des Papieres^ 

 nicht beeinflussen und eine etwa durch sie bewirkte Vermin- 

 derung der Festigkeit sich bei den Festigkeitsprufungen 

 kundgiht. 



